**********************************************************************************************************************************
SC Floor 01
**********************************************************************************************************************************


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
001 Positionen
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hinweise zur Muster-Leistungsbeschreibung
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wir weisen darauf hin, dass diese
Muster-Leistungsbeschreibung einen Leitfaden in
Form von Textbausteinen darstellt. 
Tatsächliche Objektdaten waren nicht bekannt und
sind in dieser Muster-Leistungsbeschreibung nicht 
berücksichtigt worden. 

Mit Verwendung der angeführten Textbausteine ist
der Anwender / Planer verpflichtet, eine Prüfung 
der jeweiligen Gegebenheiten vor Ort 
durchzuführen, sowie anderweitige besondere 
Bestimmungen oder Vorschriften, bauaufsichtliche 
oder statische Gegebenheiten zu berücksichtigen.

Die Muster-Leistungsbeschreibung ist von dem 
Anwender / Planer nach der Untersuchung des Objektes / Bauzustandsanalyse an die tatsächlichen Objektgegebenheiten anzupassen. 

Mit der Übermittlung dieser Muster-Leistungsbeschreibung
ist keine Projektberatung verbunden.

Das aufzubringende Produktsystem
ist durchgängig mit den vom Systemhersteller
vorgesehenen Systemkomponenten auszuführen.

Der Ausführende hat bei der Verarbeitung der
Produkte grundsätzlich die Ausführungsanweisungen 
und/oder Vorgaben der jeweiligen aktuellen technischen Merkblätter des Herstellers zu beachten.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vorbemerkungen Industrieböden
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Die folgende Musterleistungsbeschreibung ist für
die Verwendung in Industrie-, Lager und 
Produktionshallen erarbeitet worden und bezieht
sich nicht auf Wohn- und Aufenthaltsräume. 

Die angegebenen Verarbeitungshinweise, Werkzeuge
und Verbrauchsangaben können nur als Empfehlung,
die auf eine langjährige Applikationserfahrung
beruhen, angenommen werden und müssen ggfs. den
örtlichen Gegebenheiten angepasst werden. 
Die Eignung dieses Systemes ist vom Auftraggeber
und Auftragnehmer vor Ort zu prüfen.

Bodenflächen unterliegen einem nutzungsbedingten
Verschleiß. Die Lebensdauer hängt dem entsprechend
im wesentlichen von der individuellen Nutzung ab.
Um den nutzungsbedingten Verschleiß zu reduzieren
und die Lebensdauer zu verlängern, sind
Bodenflächen einer Grund- und Unterhaltspflege zu
unterziehen. Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte
den Remmers Reinigungs- und Pflegehinweisen für
Bodenbeschichtungssysteme.

Da die Viskosität von Beschichtungsstoffen
temperaturabhänig ist, ist die resultierende
Oberflächenstruktur der Strukturbeschichtung
stark abhängig von den Baustellenbedingungen sowie
der Verarbeitung und liegt somit außerhalb der 
Produkthaftung.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Technische Vorbemerkungen VOB
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vor dem Beginn der Arbeiten sind die Oberflächen und der Untergrund vom Auftragnehmer nach VOB auf ihre Eignungen zu prüfen (angelehnt an die DIN 18353 Estricharbeiten).

Mängel, die die eigene Leistung beeinträchtigen können, sind zu beanstanden (siehe VOB Teil B, § 4, Ziff.3). Die einschlägigen DIN-Normen, die gesetzlichen Vorschriften, die Remmers Verarbeitungsrichtlinien sowie die Merkblätter und Richtlinien des BEB Bundesverband Estrich und Beläge e.V., Industriestr. 19, 53842 Troisdorf (siehe Anlage 4.1.), der Arbeitsgemeinschaft  Industriebau e.V. (AGI). Geschäftsstelle TU Braunschweig, Institut für Industriebau  und des Deutschen Betonvereins sind zu beachten.

Während der Verarbeitungs- und Reaktionszeit werden je nach Produkt mehr oder weniger intensive Geruchsstoffe an die Raumluft abgegeben. Für eine gute Be- und Entlüftung ist deshalb zu sorgen. Geruchsempfindliche Stoffe, insbesondere Lebensmittel, müssen ausgelagert werden. Sicherheitsdatenblätter gem. 91/155 EWG sind zu beachten.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001001 Untergrunduntersuchung und -prüfung
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zur Untersuchung sind u.a. durchzuführen:

a) visuell, auf Verschmutzungen, Absandungen und
Risse
b) Abklopfen auf Hohlstellen und Gefügelockerungen
c) Messen der Druck- und Haftzugfestigkeiten 
d) Messen des Feuchtigkeitsgehaltes

Zusätzliche Arbeiten, wie z. B. das Ausbessern von
Fehl- und Schadstellen, beschädigten Kanten, das
Verfüllen von Rissen im Untergrund oder das
Arbeiten unter erschwerten Bedingungen
(Hindernisse, Nachtarbeit etc.) sind vor Beginn
der Arbeiten durch das ausführende Unternehmen vor
Ort zu beurteilen und ggfs. in das Angebot mit
aufzunehmen.

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001002 Vorbehandlung mit geeigneten
Mitteln, vorzugsw. mittels Strahlen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Untergrundvorbehandlung mit geeigneten
Mitteln, vorzugsweise mittels
Stahlkugelstrahlverfahren, zur Erzielung
eines tragfähigen, sauberen und
tragfähigen Untergrundes, frei von
haftungsmindernden Schichten.
Mittels Industriestaubsauger ist der
Untergrund staubfrei herzustellen. Der
Untergrund muss nach der
Untergrundvorbehandlung zur Beschichtung
geeignet sein.

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001003 Abgestreute Grundierung unter Epoxy - Estrichen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Grundieren der vorbereiteten, sauberen
und saugfähigen Flächen bis zur
Sättigung mit Remmers Epoxy ST 100,
einem lösemittelfreien, transparenten,
mechanisch hoch belastbaren, 
zweikomponentigen Epoxydharz.
Das Material wird in geeigneter Weise,
z. B. mit einem Gummischieber auf der
Fläche verteilt und sofort im Anschluss
mit einem Farbroller sorgfältig
durchgearbeitet. Nach entsprechender
Liegezeit (temperaturabhängig) wird die
noch frische Schicht gezielt (ca. 50
% Deckung) abgestreut mit Quarzsand der
Körnung 0,7-1,2 mm. Nach Erhärten wird
der nicht eingebundene
Quarzsandüberschuss entfernt.

Produkte / Verbrauch:
mind. 0,30 -0,50 kg/m² Remmers Epoxy ST 100 <1160>
(je nach Saugfähigkeit/Porosität des Untergrundes)
Absandung:
mind. 1,00 - 2,00 kg/m² Remmers Quarz 07/12 DF <4407>

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001004 Einbringen eines kunstharzgebundenen Estriches
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nach Aushärten der Grundierung bzw. Im noch
frischen Zustand wird die Fläche gleichmäßig mit
einem kunstharzgebundenen Mörtel belegt. Der
Mörtel besteht aus 1 Gewichtsteil
Remmers Epoxy ST 100, einem
lösemittelfreien, transparenten,
mechanisch hoch belastbaren,
zweikomponentigen Epoxydharz und etwa 12,5
Gewichtsteilen Selectmix RMS.
Der Mörtel wird gleichmäßig in entsprechender 
Schichtdicke auf der Fläche verteilt, 
verdichtet, auf Höhe abgezogen und
geglättet.
Dabei anteilige Zugabe von Zusatzmittel ADD Mix 01 <6278> 
zur Verbesserung der Verarbeitungs- und
Glätteigenschaften möglich.

Einbauhöhe: ca. 9 mm

Hinweis:
Vor dem Aufbringen der nächsten Schicht
ist das Porengefüge zu schließen mit z. B. 
Remmers Epoxy ST 100 zuzüglich WHG TX 
(Stellmittel)

Produkte / Verbrauch:
Verbrauch für einen 9 mm Estrichbelag:
mind 1,8 kg/m² Remmers Epoxy ST 100  <1160>
ca. 18,0 kg/m² Remmers Selectmix RMS <6752>
Anteilige Zugabe zum Bindemittel:
ca. 1,8 kg Remmers ADD Mix 01<6278>
(~10 % ADD Mix 01 je kg Füllstoff))

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001005 Porenverschluss auf Kunstharzestrichen mit einem thixotropen, transparenten  2-K EP-Bindemittel
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nach Erhärten des Kunstharzestriches
wird das Porengefüge gleichmäßig mit
 Epoxy ST 100, einem
lösemittelfreien, transparenten,
schnellerhärtenden, vergilbungsarmen, zweikomponentigen
Epoxydharz geschlossen. Das Material wird hierfür auf der Baustelle mithilfe des Stellmittels Remmers WHG TX 
thixotropiert. Nach dem Anmischvorgang wird das 
Material in geeigneter Weise, z. B. mittels
Baumscheibe gleichmäßig in das Porengefüge
eingebracht und sofort im Anschluss mit
einer Moltoprenrolle nachgerollt.

Produkt / Verbrauch:
mind. 0,15 - 0,3 kg/m²  Remmers Epoxy ST 100<1160>
anteilige Zugabe von 1,5-2,0 % WHG TX <1221>

Einheit: m2